标题：屋面瓦
屋面瓦简介
房子的屋面系统大致可以分成坡屋面和平屋面两个系统。坡屋面系统的历史可以追溯到远古，我国自有史记载以来至清末，房屋建筑几乎都是坡屋面的。国外也大致如此，不过更具特色和多样性，如有各种尖屋顶、圆球屋顶等。平屋面系统实际是从古代城堡结构演化而来，伴随着现代混凝土构件的发展，在许多高层建筑上获得了广泛的采用。坡形屋面基本都使用了屋面瓦。 
瓦作为最古老的建筑材料之一，千百年来被广泛使用。瓦是最主要的屋面材料，它不仅起到了遮风挡雨和室内采光的作用，而且有着重要的装饰效果，随着现代新材料的不断涌现，瓦的其他功能也不断出现。 
屋面瓦种类很多，主要的分类方法是根据其原料来分类，有粘土瓦、彩色混凝土瓦、石棉水混波瓦、玻纤镁质波瓦、玻纤增强水泥（GRC）波瓦、玻璃瓦、彩色聚氯乙烯瓦、玻纤增强聚酯采光制品、聚碳酸酯采光制品、彩色铝合金压型制品、彩色涂层钢压型制品、彩钢沥青油毡瓦、采钢保温材料夹芯板、琉璃瓦等。其中粘土瓦、彩色混凝土瓦、玻璃瓦、玻纤镁质波瓦、玻纤增强水泥波瓦、油毡瓦主要用于民用建筑的坡型屋顶，聚碳酸酯采光制品、彩色铝合金压型制品、彩色涂层钢压型制品、采钢保温材料夹芯板等多用于工业建筑，石棉水混波瓦、钢丝网水泥瓦等多用于简易或临时性建筑。琉璃瓦主要用于园林建筑和仿古建筑的屋面或墙瓦。 
长时间人们以来一直多使用粘土瓦，但是由于粘土瓦的自重大、不环保、能耗大、质量差、装饰效果差等缺点，现已经逐渐被其他产品替代。下面主要介绍民用建筑中包括粘土瓦在内的当前经常使用到的几种屋面瓦。
屋面瓦分类
陶土瓦坡屋面的主材料各式各样:木板、树皮、竹条、茅草、麦杆，甚至还有石片等等。但这些材料防水性差、寿命很短，直到人工烧制的黏土瓦出现后，才算有了真正的屋面材料。所谓“秦砖汉瓦”，说的是我国两千多年前就出现黏土瓦。 　粘土瓦是以杂质少、塑性好的黏土为主要原料，经过加水搅拌、制胚、干燥、烧结而成，按用途可分为平瓦和脊瓦，按其颜色分为青瓦和红瓦。根据国标《粘土瓦》（GB1170-89）规定，平瓦有I、II、III三个型号，各型号的尺寸分别为400mm×240mm、380mm×225mm、360mm×220mm。单片瓦最小抗折荷载不得小于680N。覆盖1M2屋面的瓦，吸水后不得超过55kg，抗冻性要求经过15次冻循环后无分层、开裂及剥落等现象，抗渗性要求不得出现滴水。脊瓦分一等品和合格品两个等级，其长度和宽度尺寸分别大于等于300、180，单块脊瓦的抗折、抗冻性能同平瓦一样。黏土主要用于民用建筑及农村建筑的坡型屋面。 
1、产品分类、等级和规格 
（1）、按生产工艺分类 
a.压制瓦经过模压成型后焙烧而成的平瓦、脊瓦，称为压制平瓦、压制脊瓦； 
b.挤出瓦经过挤出成型后焙烧而成的平瓦、脊瓦，称为挤出平瓦、挤出脊瓦； 
c.手工脊瓦用手工方法成型后焙烧而成的脊瓦，称手工脊瓦。 
（2）按用途分类 
a.粘土平瓦用于屋面作为防水覆盖材料的瓦，包括压制平瓦和挤出平瓦（简称平瓦）； 
b.粘士脊瓦用于房屋屋脊作为防水覆盖材料的瓦，包括压制脊瓦、挤出脊瓦和手工脊瓦（简称脊瓦）。 
（3）等级产品按尺寸偏差、外观质量和物理力学性能分为优等品、一等品和合格品三个等级。 
2、尺寸偏差测量 
（1）、压制平瓦测量有效长度，挤出平瓦测量实际长度；平瓦宽度均测量有效宽度；。精确至1mm，不足1mm者以1mm计。 
（2）、平瓦的尺寸检查应在其实际长度和宽度的中间部位测量。 
3、外观质量检查 
（1）、翘曲检查 
a、平瓦的翘曲应用翘曲检查尺检查。 
b、平瓦的翘曲主要检查瓦面、瓦侧，将翘曲检查尺插入直尺与平瓦空隙，测其最大翘曲处的翘曲值。 
c、脊瓦翘曲检查彩专门制作的样板；检查时，将脊瓦瓦头扣在样板A上自然放置，测其两底边与样板底面的最大间隙；同时，以样板B扣于瓦尾处，测B两脚距A底面的间隙，上述最大间隙值δ为脊瓦的翘曲值。 
（2）、裂纹检查测量瓦上裂纹两端点之间的最大直线距离，贯穿裂纹是指瓦正面裂透至背面的裂纹；对弯线、梅花形裂纹则计算最大直线距离；裂纹条数在两条以上时，择其最大者计。 
（3）缺棱掉角检查应测量缺损在瓦面上的最大破坏长度，若缺棱掉角在瓦厚度方向上的最大深度不足4 mm，则不按缺棱掉处理。 
（4）欠火瓦、哑音瓦和石灰爆裂瓦检查欠火、哑音瓦根据瓦的颜色和敲击声鉴别，确实无法判定时，由抗冻试验判定。测量瓦上石灰爆裂点的最大直径，不大于10mm者，不计为石灰爆裂瓦。 
4、抗折荷重试验取试样5片，将自然干燥的瓦正面向上平放于跨度为L0的试验机两支架上，平瓦试验须使一支座紧靠于后爪的挂瓦条处，然后于中央施加集中荷重，支架与加荷杆均采用直径为20￣30mm的圆轴，三根轴须互相平行，并使荷重垂直于瓦面，以约100N/s的速度均匀加荷，直至试样断裂为止。其断裂时的荷重值为瓦的抗折荷重。其中，5片瓦和抗折荷重平均值，称平均抗折荷重值，称平均抗折荷重值；5片瓦中最小和单片抗折荷重值，称最小抗折荷重值。 
5、抗冻性试验取试样5片，在净水中浸泡24h后，放入预先降至－15℃以下的冷冻箱中，保持在－15～-20℃条件下冰冻3h，取出后放入15~20℃的水中融化2h，称为一次冻融循环。如此反复进行15次冻融循环，观察并记录瓦是否出现分层、开裂、剥落等损伤现象。 
6、饱和吸水质量试验取试样5片，浸入净水24h后，用湿毛巾擦去表面水滴，称量，精确到1g，取其平均值，乘以覆盖1m屋面所需的瓦数，即称为瓦的饱和吸水质量值。 
7、抗渗性试验取试样3片，将自然干燥的平瓦清扫干净后，在平瓦的正面四周搭接外缘设置一圈高度为25mm的密封挡，作为围水框。以此形成的围水面积应接近于平瓦实用面积。将制作好的试件支承在便于观察的支架上，并使其保持水平，支座不得支于观察面积内。待平稳后，缓慢地向围水框内注入清洁的水，水位高度距瓦面最浅处须大于15mm。保持此状态3h，观察平瓦背面有无水滴产生。 水泥瓦混凝土瓦是由混凝土制成的屋面瓦和配件瓦的统称。混凝土屋面瓦是由混凝土制成的，铺设于屋顶坡面完成瓦屋面功能的建筑构件。它是以水泥、砂或无机的硬质细骨料为主要原料，经过配料、搅拌、成型、养护制成，根据国标GB8001-87规定，其标准尺寸为400mm×240mm；385mm×235mm两种。彩色混凝土瓦，俗称水泥彩瓦，在欧美已有100多年的历史，在上个世纪八十年代末开始引进到国内。混凝土瓦具有耐久性好、成本低等优点，但是自重大，主要用于民用建筑及农村建筑坡型屋面。 
混凝土瓦的符号和缩略语： 
CT——混凝土瓦 
CRT——混凝土屋面瓦 
CFT——混凝土配件瓦 
l——瓦的总长度 
l1——屋面瓦的吊挂长度 
l2、l3——屋面瓦的侧边吊挂长度 
1-侧面搭接部分；2-遮盖部分；3-后端；4-瓦脊；5-总长度；6-前端（沿）；7-瓦横槽；8-边筋；9-外横槽；10-固定孔；11-吊挂心爪（后爪）；12-后端；13-防风檐；14-支撑瓦爪（前爪）；15-内槽；16-搭接宽度b；17-总宽度；18-遮盖宽度b1 
1-檐口封；2-檐口瓦；3-檐口顶瓦；4-圆脊封头；5-圆脊瓦；6-双向脊顶瓦；7-四向 注：上图为部分混凝土配件瓦的示意图及其名称。配件瓦应与各生产厂家不同特殊瓦型相配套 
等级 尺寸偏差和外观质量合格的产品，按物理力学性能分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。 
标记 混凝土瓦按分类、规格、标准编号标记。 
示例：混凝土屋面瓦、外形尺寸420mm×330mm、一等品的标记为：CRT 420×330B JC 746一1999 5 
主要原材料水泥应符合GB/T 175、GB/T 1344、GB/T 2015、GB 12958要求，水泥标号应不低于425。 
混凝土瓦外形缺陷允许范围 
项 目
指 标
1、掉角 在瓦面上造成的破坏尺寸不得同时大于
10mm 
2、瓦爪残缺
允许一爪有缺，但不大于爪高的1/3 
3、边筋残缺：边筋坍塌或外槽外缘边筋断裂
不允许
4、擦边长度不得超过（在瓦面上造成的破坏宽度小于5mm者不计）
30mm 
彩色水泥瓦使用的漆各个彩瓦厂家的配方不同，主要分乳胶漆和水性涂料。不管是什么性质的彩瓦漆都要求有较高的表面硬度、较高的透明光泽度和优异的耐水性、抗水泛白性和户外耐久性。 沥青瓦油毡瓦是以玻璃纤维毡为胎基，经浸涂石油沥青后，一面覆盖彩色矿物粒料，另一面撤以隔离材料所制成的瓦状星面防水片材。油毡瓦的规格为长×宽1000mm×333mm，厚度不小于2.8mm。油毡瓦按规格尺寸允许偏差和物理性能分为优等品（A）、合格品（C）。油毡瓦适用于坡屋面的多层防水层和单层防水层的面层。 
产品按下列顺序标记：产品名称、质量等级、本标准号。 
如优等品油毡瓦标记为：油毡瓦AJC503-92。 
1、技术要求 
（1）、外观 
a、油毡瓦包装后，在环境温度10-45℃时，应易于打开，不得生产脆裂和有破环油 
毡瓦面的粘连。 
b、玻璃纤维毡必须完全用沥青浸透和涂盖，不能有未经覆盖的纤维。 
c、油毡瓦不应有孔洞、边缘切割不齐、裂纹断缝等缺陷。 
d、矿物粒料的颜色和粒度必须均匀，紧密地覆盖在油毡瓦的表面。 
e、自粘接点距末端切槽的一端不大于190mm，并与油毡瓦的防粘纸对齐。 
（2）、重量：每平方米油毡瓦的平均重量不小于2.5kg。 
（3）、规格尺寸允许偏差：优等品±3mm；合格品±5mm 
2、 物理性能 
项 目
等 级
优等品 
合格品
可溶物含量，g/m2
1800
1450
拉力（25±2℃纵向）N，不小于
340
300
耐热度，85±2℃受热2h
涂盖层应无滑动和集中性气泡
柔度，不大于10℃绕r=35mm
圆棒或弯板无裂纹
3、检验规则 
（1）、出厂检验 油毡瓦的外观、重量、规格尺寸允许偏差和物理性能。 
（2）、组批规则：以同一等级的产品500 捆为一批，不足500 捆者也按一批验收。 
（3）、抽样与判定规则 
a、外观、尺寸允许偏差：在每批产品中任取5捆开包，每捆中任取2片进行外观、规格尺寸允许偏差检查，全部指标达到要求时即为合格。若其中有一项达不到要求，应在受检产品中再取5捆复查，每捆任取2片，全部达到指标要求亦为合格，若仍未达到要求，判该批产品外观、规格尺寸允许偏差不合格。 
b、重量：将外观检查合格的3捆油毡瓦称重，每平方米油毡瓦平均重量均达到规定指标时即为重量合格；若发现有低于规定指标时，应在该批产品中再抽3捆复查，达到指标时亦为重量合格，若仍不合格，判该批产品重量不合格。 
c、物理性能 
（a）、抽样：从外观、重量和规格尺寸允许偏差合格的油毡瓦中任取2片进行物理性能试验。 
（b）、可溶物含量、拉力各个试件测定结果的算术平均值达到规定指标；耐热度：3个试件全部达到规定指标；柔度：6个试件至少有5个试件。达到规定指标；则判该项合格。 
（c）、判定：各项检验结果符合物理性能指标时，则判该批产品物理性能合格，若有任一项不符合指标要求，应在该批产品中任取4片油毡瓦进行单项复验，均达到指标要求时，则判该批产品为牧师性能合格。若仍不合格，则判该批产品物理性能不合格。 
d、总判定：外观、重量、规格尺寸允许偏差、物理性能全部达到相应规定等级指标时，判该批产品为相应等级产品。 
4、出厂要求：产品出厂时，生产厂需将该批产品出厂检验结果与合格证提供用户。 
5、包装、标志、贮存与运输 
（1）、包装：油毡瓦以21 片为一捆进行包装，并注明产品等级，内放标志说明。标志包括：生产厂名；商标；产品标记、制造日期和班次；贮存与运输注意事项。 
（2）、贮存与运输： 
a、不同颜色、不同等级的产品不应混放。 
b、油毡瓦应平放，高度不得超过15 捆，应避免雨淋、日晒、受潮，并要注意通风 
c、由于运输与贮存不当，或自生产之日起产品存放超过一年发生质量问题时，生产单位不予处理。 
d、运输时，油毡瓦必须平放，必要时加盖苫布。
屋面瓦的特点
1、屋面瓦具有防水防风特点 
2、对建筑起到装饰的外观效果，让建筑丰富多彩